< Cß W i e s n e r. 



his auf 23-12 Pct. Der Bast liefert 4-79 Asche, welche sich heinahe 

 gänzlich in Wasser löst. (Un gerer.) 



Der Bast enthält außer Bastzellen noch ein krystallführendes 

 Bastparenehym und Stärke führende Bastniarkstrahlen. Die Länge 

 der Bastzellen schwankt zwischen 0-88 — 2-13 Mm.; die Maximal- 

 dicke beträgt 0-009-0014, meist 0012 Mm. Die Zellenden sind 

 meist spitz, seltener kolhii^. In der Begel nehmen die Bastzellen ziem- 

 lich gleichmäßig von den Enden gegen die Mitte hin an Breite zu. 

 Seltener kömmt es vor, daß sie stellenweise plötzlich breiter werden. 

 Die Zellen sind meist stark und ungleichförmig verdickt; ihre Quer- 

 sehnittsform ist polygonal. 



Die Markstrahlenzellen sind an diesem Baste zumeist schon so 

 stark demolirt, daß sich die Contouren der Zellen nicht mehr deutlich 

 erkennen lassen. Ich beobachtete rundliche, mäßig verdickte Mark- 

 strahlenzellen mit einem Durchmesser von OOöMni. Die Markstrahlen 

 sind mit Stärke erfüllt, deren Körnchen einfach oder zu zweien und 

 dreien componirt sind, eine elliptische Form und einen Längsdurch- 

 messer von 0-003 Mm. aufweisen. 



Die Bastparenchymzellen haben die Breite der Bastzellen, sind 

 in der Bichtung der Bastzellen etwas gestreckt; jede dieser Zellen 

 enthält einen Krystall von oxalsaurem Kalk. 



Die Asche ist überaus reich an Krystallen. 



8. Kydia laljcinii. 



Der Bast dieser auf den Ghats des westlichen Indien's häufigen 

 BÜttneracee hat eine Länge von 0-9—1-3 Meter, eine Breite von 

 2-8, und eine Dicke von 0-07-0-1 Mm. Die Außenseite des 

 Bastes ist gelblich, etwa wie Zürgelbaumholz, glatt und schwach 

 glänzend, die Innenseite matt, weiß, beinahe kreidig. Auf den ersten 

 Blick erscheint der Bast ziemlich dicht; genauer, besonders im durch- 

 tallenden Lichte betrachtet, werden zahlreiche feine Längsklüfte er- 

 kennbar, welche einem Markstrahlgewebe, das an diesen Stellen vor- 

 handen war aber zerstört wurde, ihr Entstehen verdanken. Breite 

 Baststreifen, wie sich solche vom Stamme leicht ablösen lassen, 

 haben eine beträchtliche Festigkeit; feine davon abgetrennte Fasern 

 v.m der Dicke einer spinnbaren Faser, fallen nur kurz ans und sind 

 sehr schwach. Zur Herstellung einer Spinnfaser ist der Kydia-Bast 



